des boiiclies à feu en fente et en brcnze , de. 3 



comme dans la fabrication des projectiles : on introduit d'abord un 

 fagot en chêne sec, puis des charges successives de coke , de croùlrs 

 de chape et de calcaire. On suit dans ces charges la proportion 

 moyenne suivante, évaluée au poids : 



Coke 3 : croule de chape 1 : calcaire 1 '/" 



On superpose de nouvelles couches jusqu'à ce que le cubilot 

 soit rempli, ou jusqu'à ce qu'on ait introduit la quantité à cx- 

 ploiter. 



La première couche de coke doit toujours être plus forte que les 

 autres , parce qu'elle doit servir à échauffer le fourneau. 



L'orifice de coulée étant toujours ouvert, on allume le fourneau 

 en interceptant l'air de la machine soufflante. Quand le feu a bien 

 pris au coke, on ouvre le robinet qui donne accès à l'air. La flam- 

 me qui se produit , traverse et échauffe le creuset en s'échappant 

 par l'orifice de coulée. 



Lorsqu'on juge que la température du creuset est suffisamment 

 élevée , on ferme l'orifice de coulée. La flamme sort par le gueu- 

 lard et prend bientôt une teinte rougeàtre et verdâtre. 



A mesure que la charge s'affaisse, on introduit de nouvelles ma- 

 tières dans l'ordre indiqué. Quand le creuset est plein , ou qu'il y a 

 de quoi remplir le moule , on perce l'orifice de coulée et le bronze 

 arrive en même temps que les laitiers, mais il gagne le fond en ver- 

 tu de sa pesanteur. Le fondeur enlève les laitiers pendant qu'ils sont 

 encore liquides avec un ringard ou une tige de fer. 



Pour continuer la fusion , on bouche l'orifice de coulée avec un 

 tampon d'argile fixé au bout d'une perche, et on poursuit l'opéra- 

 tion comme nous venons de la décrire. 



La quantité de métal obtenue dépend de la partie du moule d'où 

 proviennent les croûtes de chape exploitées et de la grandeur du 

 calibre. A la fonderie de Liège , le rendement varie entre 30 et 40 

 p. 7o du poids des croûtes de chape. 



Les frais d'extraction , y compris les frais généraux, s'élèvent à 

 40 ou oO centimes par kilogramme de bronze obtenu. 



Il y a eu bien des controverses au sujet des qualités du bronze de 

 croûtes de chape, comme métal à canon. 



Les bornes de notre ouvrage ne nous permettent pas de les rap- 

 porter; mais nous devons faire observer que les éléments de toutes 

 les matières contenues dans les moules , se trouvent aussi dans les 

 laitiers qui recouvrent le bain dans les fourneaux à réverbère. 



